Akreditasi LIPI Nomor : 395/D/2012 Tanggal 24 April 2012
SINTESIS NANOPARTIKEL MAGNETIK CORE/SHELL Fe/

## OKSIDA Fe DENGAN METODE REDUKSI KIMIA

## Grace Tj. Sulungbudi, MujamilahdanAri Handayani
Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN) - BATAN Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang Selatan e- mail : grace@batan.go.id

## ABSTRAK
SINTESIS NANOPARTIKEL MAGNETIK CORE / SHELL Fe/Oksida Fe DENGAN METODE REDUKSI KIMIA . Makalah ini menyajikan proses sintesis nanopartikel magnetik dengan struktur core/shell , dimana bagian core (inti) berupa fasa Fe dan bagian shell (kulit) berupa fasa oksida Fe yang diharapkan menghasilkan nanopartikel dengan nilai magnetisasi tinggi. Proses sintesis dilakukan dengan proses reduksi FeCl 3 oleh NaBH 4 untuk membentuk bagian core yang diikuti dengan pembentukan fasa oksida besi dengan pereaksi Trimethylamine N-oxide ( TMNO ). Morfologi, komposisi fasa dan sifat magnetik struktur core/shell yang terbentuk dioptimalisasi dengan memvariasikan perbandingan komposisi FeCl 3 dan NaBH 4 pada rentang nilai perbandingan mol 1 hingga 3. Pengamatan morfologi menunjukkan telah terbentuknya struktur core/shell yang cukup sempurna dengan ukuran core maksimal < 40 nm dan shell ~ 5 nm terutama untuk komposisi 1 : 2. Namun hasil analisis fasa menunjukkan, selain fasa Fe dan oksida Fe, juga hadir fasa pengotor paduan Fe-B dan fasa turunan dari reduktor NaBH 4 . Kondisi ini mempengaruhi pembentukan sifat magnetik sehingga nilai maksimum mencapai 72 emu/gram untuk komposisi 1: 2.
Kata kunci : Nanopartikel magnetik, Struktur core-shell , Fe/oksida Fe, Fasa, Sifat magnetik

## ABSTRACT
SYNTHESIS OF MAGNETIC NANOPARTICLE OF CORE-SHELL Fe/Fe OXIDE USING CHEMICAL REDUCTION METHOD. This paper describes the synthesis of magnetic nanoparticles having core-shell structure in which Fe phase as a core were surrounded by Fe oxide phase as a shell. This structure is expected to give a magnetic nanoparticle having high magnetization value. Fe/Fe oxide core/shell nanoparticles were synthesis through reduction process of FeCl 3 by NaBH 4 reductor to produce zero valent Fe followed by surface modification using TMNO reactant to form Fe oxide phase layer around Fe. Morphology, phase composition and magnetic properties were optimized by varying mole ratio of FeCl 3 and NaBH 4 between 1and 3. TEM observation showed the formation of core/shell structure with core sizes < 40 nm and shell ~ 5 nm especially for 1 : 2 compositions. However, phase analysis result showed, besides the Fe and Fe oxides phase, impurities phase of the Fe-B alloy and NaBH 4 derivative phase are also present. This condition affects the magnetic properties formation and result in magnetization maximum value of only 72 emu/gram for the 1 : 2 composition.
Keywords : Magnetic nanoparticles, Core-shell structure, Fe/Fe oxide, Phase, Magnetic properties

## PENDAHULUAN
Berbagai tipe nanopartikel magnetik akhir-akhir ini banyak dikembangkan untuk aplikasi biomedis, meliputi aplikasi dalam separasi magnetik unit biologi, pengiriman obat untuk terapi, hipertermia dalam terapi tumor dan agen penajam kontras untuk MRI [1, 2]. Tipe bahan nanopartikel magnetik yang digunakan biasanya berbasis oksida Fe seperti Fe 3 O 4 ( magnetite ),  Fe 2 O 3 ( maghemite ) dan ferit yang memiliki kelebihan kompatibilitas dengan lingkungan biologi. Bagaimanapun aplikasi-aplikasi ini dibatasi oleh nilai magnetisasi bahan yang dalam keadaan murni hanya
mencapai maksimum 92 emu/gram. Nilai ini akan makin menurun dengan adanya efek dilusi akibat proses pelapisan nanopartikel dengan bahan non magnetik untuk memberi permukaan yang dapat difungsikan untuk aplikasi-aplikasi di atas.
Aplikasi nanopartikel magnetik, ebagai agen separasi, selain membutuhkan modifikasi permukaan dengan bahan organik yang sesuai untuk menangkap unit biologi, juga mensyaratkan nilai magnetisasi yang tinggi. Salah satu kandidat bahan yang dapat memenuhi persyaratan ini adalah nanopartikel metal Fe 0 ( Nano Zero
Valent Iron ( NZVI )) yang memiliki nilai magnetisasi sangat tinggi mendekati nilai untuk Fe bulk (218 emu/gram) [3]. Namun partikel nano ini memiliki permukaan yang sangat luas, sehingga tidak stabil secara termal, dan menjadi sangat reaktif pada proses oksidasi [4]. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini diantaranya memadukan Fe dengan metal inert lain (Pt dan Au) [5,6] ataupun stabilisasi permukaan nanopartikel dengan surfaktan organik [7] dan pelapisan dengan bahan anorganik [8].
Penumbuhan Pt pada berbagai suhu injeksi dalam proses dekomposisi termal prekursor besi pentakarbonil (Fe(Co) 5 ) akan memberikan paduan sistem core/shell Fe-Pt dengan ukuran partikel terkontrol pada 10 nm core dan 2,5 nm shell tapi magnetisasi maksimum turun menjadi 100 emu/gram yang disebabkan oleh tidak seragamnya bentuk core dan tipisnya shell dalam sampel [5]. Dilain pihak, untuk sistem nanopartikel Fe-Au yang disintesis dengan proses reduksi borohydride , fasa  -Fe akan hadir hanya sebagai bagian dari komponen Fe dengan komponen lain berupa fasa amorf Fe 1-x B x yang tidak diinginkan ataupun fasa oksida Fe yang kurang sempurna terkristalisasi yang menghasilkan magnetisasi total rendah [6].
Rute sintesis lain dari sistem core-shell adalah proses reduksi Fe 3+ yang diikuti dengan proses pencucian dan pengendalian oksidasi dengan hasil akhir sistem core/shell Fe/oksida Fe. Proses sintesis melalui rute reduksi kimia ini, pada prinsipnya dilakukan dengan mereduksi ion Fe 3+ (dalam bentuk garamnya misalkan FeCl 3 ) oleh reduktor borohydride (NaBH 4 ).
Ada beberapa tipe persamaan reaksi yang biasa digunakan, sesuai dengan Persamaan (1) dan Persamaan (2) [9 , 10] :
4FeCl 3 (aq) + 3NaBH 4 (aq) + 9H 2 O (l) → 4Fe 0 (s) + 3NaH 2 BO 3 (aq) + 12HCl (aq) + 6H 2 (g) ............ (1)
2FeCl 3 (aq) + 6NaBH 4(aq) + 18H 2 O (l) → 4Fe 0 (s) + 21H 2 (g) + 6B(OH) 3 (aq) + 6NaCl (aq) ............. (2)
Pada persamaan reaksi pertama, komposisi Fe 3+ diberikan berlebih dibanding NaBH 4 dan sebaliknya pada persamaan kedua. Mengacu pada beberapa hasil percobaan yang telah dilakukan [9,11], diperoleh bahwa sintesis dengan Fe 3+ berlebih cenderung menghasilkan fasa FeB sebagai hasil antara karena adanya sisa Fe 3+ yang tidak tereduksi oleh NaBH 4 . Karena itu beberapa peneliti memilih memberikan kelebihan NaBH 4 untuk dapat menyempurnakan proses reduksi dan menghasilkan peningkatan sifat magnetik nanopartikel [10,12]. Namun demikian nilai pasti rasio perbandingan Fe 3+ dan NaBH 4 yang akan memberikan sifat optimal belum dapat ditentukan.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang masalah ini, hasil studi sintesis NZVI dengan variasi rasio Fe 3+ terhadap reduktor NaBH 4 dilaporkan pada makalah ini. Karakteristik nanopartikel meliputi
morfologi, fasa dan sifat magnetik nanopartikel core-shell yang terbentuk dianalisis dan dibahas untuk mendapatkan mekanisme reaksi reduksi dan pembentukan NZVI.

## METODE PERCOBAAN
Bahan-bahan yang digunakan dalam proses ini adalah FeCl 3 .6H 2 O, NaBH 4 , Trimethylamine N-oxyde , (CH 3 ) 3 NO ( TMNO ) serta etanol dan metanol yang diperoleh dari Merck dengan grade pro analysis . Gas N 2 dan Argon yang digunakan adalah dengan grade UHP.
Pembuatan sistem core-shell dilakukan secara bertahap mengacu pada literatur [13], diawali dengan penyiapan core Fe 0 atau NZVI dan tahap selanjutnya pembentukan shell oksida Fe. Untuk pembuatan core Fe, FeCl 3 .6H 2 O dilarutkan dalam larutan campuran etanol/air (4:1 v/v) dan diaduk hingga diperoleh larutan homogen. Larutan fresh NaBH 4 diteteskan sambil diaduk secara konstan dengan adukan yang kuat. Seluruh proses ini dilakukan dalam suasana gas N 2 untuk mencegah terjadinya oksidasi pada NZVI . Selanjutnya endapan/presipitat hitam yang terbentuk disaring dan dicuci beberapa kali dengan ethanol murni. Endapan hasil cucian kemudian dikeringkan semalam dalam oven pada suhu 75 o C. Perbandingan mol antara FeCl 3 .6H 2 O dan NaBH 4 divariasikan pada 6 rasio yang berbeda hingga diperoleh 6 sampel NZVI dengan komposisi awal seperti yang ditampilkan pada Tabel 1. Enam variasi rasio ini diambil dengan asumsi rasio tersebut berada dalam daerah kedua persamaan di atas.
Pada tahap kedua, untuk pembentukan shell oksida Fe, endapan kering dari tahap 1 sebanyak 130 mg ditambahkan ke dalam larutan 15 mg Trimethylamine N-oxide yang dilarutkan dalam isopropyl alcohol . Larutan disonikasi selama 40 menit. Endapan yang diperoleh dicuci 2 kali dengan metanol dan kemudian dikeringkan dengan tiupan gas Argon. Sampel kering baik sebelum maupun sesudah oksidasi, selanjutnya ditempatkan dalam botol dan disimpan dalam vacuum desiccator untuk proses dan karakterisasi selanjutnya. Karakterisasi morfologi nanopartikel dilakukan menggunakan Transmission Electron Microscope
Kode Sampel Perbandingan FeCl 3 . 6H 2 O dan NaBH 4 NZVI1 1 : 1,2 NZVI2 1 : 1,4 NZVI3 1 : 1,6 NZVI4 1 : 1,8 NZVI5 1 : 2,0 NZVI6
1 : 3,0
Tabel 1 . Komposisi awal pembuatan NZVI dengan variasi perbandingan FeCl 3 .6H 2 O dan NaBH 4
ISSN : 1411-1098
( TEM ) JEOL JEM 1400 yang terpasang di FMIPA-UGM dengan magnifikasi maksimum 250.000. Untuk preparasi sampel, serbuk disonikasi dalam larutan etanol dan bagian supernatan diteteskan pada grid formvar yang telah dilapis karbon. Sampel dikeringkan terlebih dahulu sebelum pengamatan. Identifikasi fasa yang terbentuk dilakukan dengan menganalisis pola difraksi sinar-X sampel serbuk hasil pengukuran dengan Difraktometer Sinar-X PANalytical Xpert-Pro di PTNBR-BATAN. Pengukuran dilakukan dengan sumber CuKa pada rentang sudut 10 o – 80 o . Kurva histeresis magnetik serbuk nanopartikel diukur dengan Vibrating Sample Magnetometer (VSM) OXFORD 1.2T yang terpasang di PTBIN-BATAN pada suhu ruang dan medan luar maksimal 1 T.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Foto TEM nanopartikel yang ditampilkan pada Gambar 1, memberikan data morfologi nanopartikel yang terbentuk dalam berbagai variasi rasio Fe 3+ dan NaBH 4 . Nanopartikel berbentuk bola sferis dan berjajar dalam deretan panjang terbentuk dengan ukuran nanopartikel yang makin membesar dengan meningkatnya fraksi NaBH 4 sampai nilai rasio = 2 ( NZVI5 ) dan kembali mengecil dengan penambahan reduktor ( NZVI6 ). Pada bagian luar deretan bola terbentuk lapisan dengan warna yang lebih terang dibanding bagian bola di tengah. Adanya bentukan gelap dan terang ini memberikan asumsi awal terbentuk struktur core (bagian bola gelap) dan struktur shell (bagian terang).
Bagian core, yang dianalisis sebagai Fe 0 , mempunyai ukuran 10 nm hingga 40 nm yang tumbuh dan makin sempurna dengan meningkatnya fraksi borohydride hingga rasio 2 dan sebaliknya untuk lapisan shell yang makin menipis dan sempurna mencapai ketebalan 5 nm memberikan total ukuran nanopartikel core/shell maksimal 50 nm. Lapisan shell ini pada fraksi reduktor rendah akan mempunyai komposisi oksida Fe maupun fasa-fasa lain dari sisa reaktan. Seiring dengan peningkatan fraksi reduktor yang makin
menyempurnakan reaksi pembentukan Fe 0 , fraksi-fraksi sisa reaktan juga akan berkurang dan akhirnya tersisa lapisan shell dengan fasa oksida Fe. Namun pada rasio reduktor tinggi ( NZVI6 ) fraksi reduktor akan berlebih dan kembali menghambat pertumbuhan Fe 0 dan mengisi bagian lapisan.
Data ini memberikan fakta ketidaksesuaian reaksi pada persamaan reaksi (2) dalam percobaan ini. Lapisan shell ini juga dianalisis mencegah terjadinya agregasi nanopartikel Fe 0 membentuk gumpalan [14]. Mekanisme pembentukan dan pertumbuhan bola nanopartikel ini dianalisis juga dipengaruhi oleh tahapan-tahapan proses yang dilakukan. Pada Gambar 2 ditampilkan pengamatan yang lebih seksama perubahan morfologi nanopartikel NZVI5 setelah tahapan reduksi, setelah pemanasan dan setelah proses oksidasi dengan TMNO . Seperti halnya pada pembahasan efek fraksi reduktor, pada tahap awal setelah reduksi dan pencucian (Gambar 2(a)), core yang terbentuk belum homogen baik dari sisi ukuran maupun distribusi komposisi. Bagian lapisan shell juga masih belum terbentuk dengan kontras yang jelas dengan bagian core yang menunjukkan masih belum homogennya fasa shell . Pengamatan lebih dekat, pada perbesaran 250.000 memperlihatkan core pada ukuran < 20 nm dan shell yang terdegradasi pada beberapa tingkat kegelapan. Proses pemanasan dalam oven selama 8 jam (Gambar 2(b)) memberikan nanopartikel dengan core yang lebih homogen menunjukkan selama pemanasan reaksi pembentukan core Fe 0 tetap berlangsung. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya [11] yang menyatakan adanya tahapan kesempurnaan perkembangan pembentukan core sejalan dengan perkembangan proses reduksi, pencucian dan pemanasan. Pada tahap akhir, proses oksidasi menyempurnakan struktur core/shell yang terbentuk yang terlihat dengan jelas pada Gambar 2(c) core terbentuk dengan ukuran maksimal 40 nm dan shell 5 nm. Namun demikian kehadiran kedua fasa ini belum terkonfirmasi pada pola Selected Area Electron Diffraction ( SAED ) yang hanya menunjukkan lingkaran- lingkaran difraksi untuk Fe untuk puncak-puncak (110),
NZVI2 NZVI3 NZVI4 NZVI5 NZVI6 Gambar 1 . Foto TEM morfologi nanopartikel magnetik hasil proses reduksi-oksidasi pada berbagai variasi rasio Fe 3+ : NaBH 4 (garis skala menyatakan 100 nm dan 20 nm)
(200), (211) dan (220) baik untuk sampel dari proses reduksi hingga tahapan reaksi oksidasi. Kesempurnaan pembentukan Fe tercermin dari makin tajamnya garis difraksi yang terbentuk. Ketidakhadiran garis difraksi untuk fasa oksida Fe mungkin disebabkan masih rendahnya fraksi fasa oksida Fe dibanding fasa Fe dan struktur oksida Fe yang terbentuk masih berbentuk amorf atau derajat kristalinitasnya rendah. Analisis kedua didasari pada gambaran belum mulusnya permukaan shell yang terbentuk.
Kepastian pembentukan fasa diidentifikasi lebih jauh dari pola difraksi sinar-X yang ditampilkan pada Gambar 3 untuk sampel yang telah mengalami proses reduksi dan pemanasan dan pada Gambar 4 untuk sampel yang telah dioksidasi.
Dari Gambar 3 terlihat bahwa fasa oksida Fe telah terbentuk tetapi masih dalam struktur amorf bahkan sebelum dilakukan tahapan proses oksidasi dengan fraksi oksida besi yang menurun dengan naiknya fraksi borohydride kecuali pada sampel NZVI6 . Demikian juga proses oksidasi dengan TMNO menumbuhkan fasa oksida Fe dengan lebih baik seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.
Dari bentuk puncak yang menajam dan peak to background ratio yang meningkat dengan peningkatan fasa borohydridee dan proses oksidasi dapat diasumsikan terjadinya proses kristalisasi yang lebih baik. Untuk sampel NZVI6 , muncul puncak-puncak lain yang teridentifikasi sebagai puncak NaBH 4 . Fakta ini kembali memperjelas ketidaksesuaian penerapan Persamaan reaksi (2) dalam pembentukan sistem core-shell . Bahkan pada tahapan awal, pada sampel ini fasa Fe yang terbentuk cenderung berstruktur amorf yang menjadi terkristalisasi setelah tahapan kedua
menjadi fasa Fe dengan derajat kristalisasi yang rendah. Dengan mengacu pada data morfologi dan fasa yang diperoleh, disimpulkan bahwa reaksi pembentukan core-shell cenderung lebih mengikuti reaksi kimia sperti pada Persamaan (3) [15] :
10FeCl 3 (aq) + 16NaBH 4 (aq) + 48H 2 O (l) →
10Fe 0 (s) + 16NaH 2 BO 3 (aq) + 30HCl (aq) + 49H 2 (g) ....... (3)
Dari Persamaan (3), kesetimbangan reaksi akan terjadi pada rasio Fe 3+ dan NaBH 4 (1:1,6). Sedangkan hasil pada percobaan ini menunjukkan reaksi terbaik terjadi pada rasio 1:2 ( NZVI5 ) yang menunjukkan perlunya ditambahkan kelebihan ( excess ) reduktor NaBH 4 untuk menyempurnakan reaksi. Excess reduktor ini dianalisis diperlukan untuk mereduksi kembali Fe 0 yang telah terbentuk namun berubah kembali menjadi Fe 3+ akibat proses oksidasi oleh medium pereaksi yang
Gambar 2 . Foto TEM (pada perbesaran 50.000 dan 250.000) dan pola SAED nanopartikel magnetik NZVI5 : (a). setelah proses reduksi, (b). setelah pemanasan dan (c). setelah proses oksidasi.
(a) (b)
(c) Gambar 3 . Pola difraksi sinar-X sampel NZVI hasil proses reduksi FeCl 3 dengan NaBH 4 pada berbagai nilai FeCl 3 : NaBH 4 . Tanda  menyatakan puncak fasa oksida Fe dan tanda * menyatakan puncak Fe
Gambar 4 . Pola difraksi sinar-X sampel NZVI setelah oksidasi dengan TMNO . Tanda  menyatakan puncak fasa oksida Fe dan tanda * menyatakan puncak Fe
bersifat cenderung asam selama tahapan proses [12]. Hasil pengukuran pH larutan setelah proses reduksi mendukung asumsi ini.
Pada fraksi reduktor rendah pH berada pada suasana asam (nilai pH 3-5), yang menunjukkan fasa basa ( Na-borohydride ) telah habis terpakai dan menyisakan fasa asam (HCl) dan Fe ion. Ion Fe ini akan bereaksi kembali dengan ion H 2 BO 3 - dan menghasilkan fasa FeB atau Fe 2 B selain fasa Fe 0 yang juga ditemukan pada banyak penelitian lain, baik akibat kurangnya fraksi borohydride maupun karena kurang cepatnya reaksi Fe 3+ dengan reduktor borohydride [11]. Puncak difraksi utama fasa ini (puncak (200)) berada dalam posisi yang berimpit dengan posisi puncak difraksi Fe 0 (110) (2θ : 44,5 o ) [16]. Pada rasio 1:1,6 nilai pH telah mulai berada pada nilai normal yang menunjukkan terjadinya kesetimbangan fasa-fasa asam-basa dalam larutan dan reaksi telah berjalan optimal. Namun demikian, excess reduktor pada rasio 1 : 2 tetap diperlukan yang digunakan untuk menstabilkan pembentukan Fe 0 terhadap reaksi oksidasi selama proses pencucian. Pada rasio > 2 ( NZVI6 ), terjadi kelebihan fasa reduktor sehingga pada akhir proses fasa ini akan tersisa dalam sampel baik sebagai bahan awal ataupun fasa turunannya dan terdeteksi secara jelas pada pola difaksinya.
Identifikasi lanjut pembentukan nanopartikel magnetik dilakukan dengan karakterisasi sifat magnetik bahan. Pada Gambar 5 dan Gambar 6 ditampilkan kurva histeresis nanopartikel hasil pengukuran dengan Vibrating Sample Magnetometer ( VSM ) pada suhu ruang untuk sampel dengan berbagai rasio Fe 3+ dan
NaBH 4 sesudah proses reduksi dan pemanasan serta sesudah proses oksidasi. Nilai magnetisasi saturasi M s , magnetisasi remanen M r dan medan koersiv H c sebagai fungsi konsentrasi NaBH 4 ditampilkan secara grafis pada Gambar 7.
Secara umum terlihat pada ketiga grafik tersebut, kecenderungan pembentukan sifat-sifat magnetik yang mendukung semua pembahasan fasa dan morfologi sebelumya. Nilai magnetisasi M s dan M r makin meningkat dengan meningkatnya fraksi reduktor dan mencapai maksimum pada NZVI5 dan kembali menurun pada NZVI6 . Data medan koersiv menunjukkan nilai yang cukup tinggi dan minimal tercapai pada sampel NZVI5 . Nilai koersiv ini menunjukkan kecenderungan sifat magnetik permanen bahan dan bukannya soft magnetic atau superparamagnetik murni seperti halnya untuk bahan  α-Fe  atau  nanopartikel  oksida  Fe.  Dengan mengacu pada pembahasan di atas, data ini mendukung analisis kehadiran fasa FeB atau Fe 2 B yang memiliki anisotropi kristalin [17] dan pada akhirnya memberikan nilai koersivitas yang tinggi
Gambar 5 . Kurva histeresis nanopartikel magnetik sesudah proses reduksi dan pemanasan
Gambar 6 . Kurva histeresis nanopartikel magnetik sesudah proses oksidasi
Gambar 7 . Nilai magnetisasi saturasi M s (a), magnetisasi remanen M r (b) dan medan koersiv H c (c) sebagai fungsi konsentrasi NaBH 4
(a)
(b) (c)
karena adanya interaksi anisotropi yang kuat dalam sistem partikel [18].
Adanya interaksi ini juga menjelaskan kecenderungan nanopartikel yang terbentuk dalam rantai panjang dan bukannya dalam agregat sferis [14]. Nilai koersivitas yang menurun menunjukkan makin berkurangnya fasa anisotrop ini dengan meningkatnya fasa reduktor. Fasa ini menjadi fasa pengganggu dalam keseluruhan sintesis nanopartikel magnetik karena akan mengurangi nilai magnetisasi yang tinggi dari Fe 0 . Perlu usaha optimalisasi lanjut untuk menghilangkan fasa ini untuk mencapai target sintesis mendapatkan nanopartikel superparamagnetik dengan nilai magnetisasi yang tinggi. Salah satu fokus peningkatan adalah dengan penyempurnaan proses pencucian dan pemanasan pada sampel NZVI5 yang diharapkan akan mengeliminasi fasa-fasa tambahan ini.

## KESIMPULAN
Nanopartikel Fe 0 telah berhasil disintesis dengan proses reduksi garam FeCl 3 .6H 2 O dengan reduktor NaBH 4 dalam medium etanol/air dan lingkungan Argon pada rasio Fe 3+ dan NaBH 4 (1:1,2) hingga (1:3). Ukuran, morfologi, fasa dan sifat magnetik yang terbentuk dipengaruhi nilai rasio ini dan pada penelitian ini diperoleh rasio dengan sifat optimal untuk nanopartikel magnetik adalah pada rasio 1:2. Pada rasio ini diperoleh nanopartikel magnetik dengan struktur core-shell Fe 0 /oksida Fe dengan ukuran maksimal 40 nm core Fe 0 dan 5 nm shell oksida Fe dengan nilai magnetisasi 72 emu/gram dan koersivitas ~ 1kOe. Nilai magnetisasi nanopartikel belum maksimal disebabkan oleh masih hadirnya fasa-fasa pengotor yang menurunkan nilai magnetisasi total dan adanya struktur anisotropi fasa pengotor FeB/Fe 2 B yang mengakibatkan terjadinya struktur rantai dari nanopartikel core-shell dengan interaksi antar nanopartikel yang kuat satu sama lain dan memberikan nilai magnetisasi remanen yang cukup tinggi (~ 30 emu/gram pada sampel dengan rasio 1:2).

## DAFTAR ACUAN
[1]. RUI HAO, RUIJUN XING, ZHICHUAN XU, YANGLONG HOU, SONG GAO and SHOUHENG SUN, Adv. Mater ., 22 (2010) 2729-2742
[2]. ABOLFAZL AKBARZADEH, MOHAMAD SAMIEI and SOODABEH DAVARAN, Nanoscale Research Letters , 7 (2012) 144
[3]. XIAO-QIN LI, DANIEL W. ELLIOTT and WEI- XIAN ZHANG, Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences , 31 (2006) 111-122 [4]. JAMES T. NURMI, PAUL G. TRATNYEK, VAISHNA VISARATHY, DONALD R. BAER, JAMES E.AMONETTE,KLAUS PECHER, CHONG MIN WANG, JOHN C. LINEHAN, DEAN W. MATSON, R. LEE PENN and MICHELLE D.
DRIESSEN, Environ. Sci. Technol ., 39 (2005)
1221-1230
[5]. H. KHURSHID, V. TZITZIOS, L COLAK, F. FANG and G.C. HADJIPANAYIS, Journal of Physics: Conference Series, 200 (2010) 072049
[6]. SUNG-JIN CHO, AHMED M. SHAHIN, GARY J. LONG, JOSEPH E. DAVIES, KAI LIU, FERNANDE GRANDJEAN and SUSAN M. KAUZLARICH, Chem. Mater ., in press; cond-mat/0512413
[7]. GUANDONG ZHANG, YIFENG LIAO and IAN BAKER, Materials Science and Engineering C , 30 (2010) 92-97
[8]. MINGDE FAN, PENG YUAN, JIANXI ZHU, TIANHU CHEN,AIHUAYUAN, HONGPING HE, KANGMIN CHEN and DONG LIU, Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 321 (2009) 3515-3519
[9]. JAE-MIN LEE, JI-HUN KIM, JIN-WOOK LEE, JAE- HWAN KIM, HO-SEOK LEE, YOON-SEOK CHANG, JAMES T. NURMI and PAUL G. TRATNYEK, Proceedings of the Sixth International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds , ( 2008)
[10]. R.YUVAKKUMAR, V. ELANGO, V. RAJENDRAN, N. KANNAN, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures , 6 (4) (2011) 1771-1776
[11]. GEORGE N. GLAVEE, KENNETH J. KLABUNDE, CHRISTOPHER M. SORENSEN and GEORGE C. HADJIPANAYIS, Inorganic Chemistry , 34 (1) (1995) 28-35
[12]. RĂZVAN-IOAN  PANŢURU,  GHEORGHIŢA JINESCU, EUGENIA PANŢURU, ANTOANETA FILCENCO-OLTEANU, ROZALIA RĂDULESCU, U.P.B. Sci. Bull., Series C , 72 (4) (2010) 207-219
[13]. A.HUEY,GUANDONGZHANG,DANIELCULLEN, IAN BAKER, Synthesis and Characterization of Iron Composite Nanoparticles for Cancer Theraphy , Center for Nanomaterials Research,
(2008)
[14]. LIRONG LU, ZHIHUI AI, JINPO LI, ZHI ZHENG, QUAN LI, and LIZHI ZHANG, Crystal Growth and Design, 7 (2) (2007) 459-465
[15]. YOU QIANG, AMIT SHARMA, JIJI ANTONY, ALAN MCCONNAUGHEY, RYAN SOUZA and YUFENG TIAN, Nanomagnetism and Magnetic Nanoparticles for Biomedical Application , IMR Shenyang Summer School, (2008)
[16]. INTERNATIONAL CENTRE FOR DIFFRACTION DATA , PDF 96-901-3464, PDF 96-101-0475, (2007)
[17]. OZKAN OZDEMIRA, METIN USTAB, CUMA BINDALA,A.HIKMET UCISIK, Vacuum 80 , (2006) 1391–1395
[18]. MISLAV MUSTAPIC, DAMIR PAJIC, NIKOLINA NOVOSEL, EMIL BABIC, KRESO ZADRO, MARINA CINDRIC, JOSIP HORVAT, ZELJKO SKOKO, MIRJANA BIJELIC and ANDREY SHCHERBAKOV, Croat. Chem. Acta, 83 (3) (2010) 275-282